I ONSIDÈRK. — ill l>i l»i BÉTON \i.mi l*\ 



fait leur prise dans l'eau, commencera par se décomprimer el arrivi 

 l'étal d'équilibre moléculaire si l'on applique à ces prismes des efforts 

 extérieurs de traction qui les allongent de quantités convenabli 



Si les efforts extérieurs reçoivent ensuite de nouveaux accroissements, 

 le mortier prendra de nouveaux allongements avanl que sa limite d'< 

 licite soit dépassée et qu'on puisse, par suite, redouter la moindre ait* 

 tion. 



<)r ces allongements, qui oui pour eii'el d'abord de décomprimer, ensuite 

 d'étirer le mortier dans la limite élastique, augmentent la tension préalable 

 que la dilatation du mortier avait donnée à l'armature. 



Un calcul très simple montre que, dans le prisme en ciment pur dont il 

 a été question plus haut, l'armature prendrait une tension de <v-.7 pai 

 millimètre carré- avant que le mortier subisse le moindre allongement el 

 une tension de 12 kilogrammes avant que la limite d'élasticité du mortier 

 fût atteinte. 



Pour les prismes en béton ou en mortier de sable, les tensions con - 

 pondantes des armatures seraient moindres et diminueraient avec la 

 proportion du ciment employé. Ainsi pour le dosage à 600 kilogrammes 

 de ciment par mètre cube de sable qui semble recommandalile pour les 

 travaux hydrauliques, les armatures travailleraient à •"> kilogrammes, 

 environ, par millimètre carré avant que le mortier ou le béton subisse des 

 efforts supérieurs à sa limite d'élasticité. C'est là un avantage considé- 

 rable et, quand même on devrait limiter à cet effort de 5 kilogrammes le 

 travail du fer, ce qui n'est nullement nécessaire, ainsi qu'on le verra plus 

 loin, le métal des maçonneries armées n'en serait pas moins employé 

 très utilement au point de vue économique, car, étant à l'état brut et sans 

 aucun assemblage, il coûte, à poids égal, la moitié, au plus, du prix du 

 métal des constructions rivées et on ne fait pas travailler celui-ci à plus 

 de 6 kilogrammes, en moyenne, par millimètre carré de section totale. 



Mortiers armés dans l'air. — Si les variations de volume des mortiers 

 immergés sont favorables à la résistance des maçonneries armées, il est 



évident, a priori, que le retrait des mortiers exposés à l'air sec exerce, au 

 contraire, une influence fâcheuse sur leur résistance. Dans un prisai 

 ciment pur, le fer était, au bout de soixante-trois jours, soumis â une 

 pression moyenne de 5 kilogrammes et le mortier à une tension moyenne 

 de 28 ks .~ par suite du retrait de celui-ci. 



Dans un prisme analogue formé de mortier renfermant 600 kilogramu 

 de ciment par mètre cube de sable, il s'est produit, dans le l-r. une 

 pression de 2 kilogrammes, et, dans le mortier, une tension de 12 kilo- 

 grammes en moyenne. 



Comme pour les prismes immergés, on peut admettre que, pour 



